— 164 — 



Estrapolando i valori di Mazzotto dalla parte del Bi si arriva alla 

 conclusione che al massimo l'l% di Pb si può sciogliere nel Bi alla tem- 

 peratura eutettica; ma neanche questo resultato può essere accettato. 



E infatti basta pensare al modo di operare di Mazzotto (egli portava 

 le leghe a fusione e poi immergeva crogiuolo con lega in un ambiente raffred- 

 dato a 0°) per dedurne che egli si trovava in presenza di velocità di raffred- 

 damento eccessivamente forti le quali possono non permettere ai cristalli 

 misti di omogeneizzarsi come richiederebbe la teoria, per modo che arri- 

 vano a cristallizzare in corrispondenza dell'eutettico anche leghe che do- 

 vrebbero essere costituite solo da cristalli misti omogenei. 



E ciò è evidente perchè dai resultati di Barlow si arriva ad un tenore 

 del 14% di Pb nel Bi. 



Per la solubilità solida del Bi nel Pb, dai calori di fusione di Maz- 

 zotto si ricava 64-65 % Pb, e dai valori di Barlow 68-69. 



Dal diagramma riportato si ricava invece per il Pb nel Bi una solu- 

 bilità solida del 4% e per il Bi nel Pb una solubilità solida del 34%. 

 11 primo valore si differenzia da quello di Mazzotto; il secondo concorda 

 bene. 



È notevole che mentre dal lato del Pb i tempi variano linearmente, 

 dal lato invece del Bi essi variano secondo una curva. È difficile dire a che 

 cosa sia dovuta questa variazione non lineare: forse può pensarsi che possa 

 avervi influenza la lentezza di diffusione del Pb nel Bi e quindi la velocità 

 di raffreddamento. Con un raffreddamento molto più lento, in questo caso, 

 anche dal lato del Bi i tempi di arresto dovrebbero presentare una varia- 

 zione lineare. 



Ad ogni modo la concordanza con i valori di Mazzotto è sufficiente: 

 identità come si è visto non poteva aspettarsi data la differenza notevolis- 

 sima nelle velocità di raffreddamento. 



Le velocità con cui ho lavorato nel caso delle leghe Pb-Bi oscillavano 

 di poco intorno a 1°,4 al minuto. 



I risultati ottenuti per le leghe di Pb-Cd sono riassunti nel dia- 

 gramma della tìg. 2. 



Come si vede, in questo caso non esiste quasi affatto solubilità solida 

 del Pb nel Cd e viceversa. Questa conclusione non concorda con quanto 

 finora si riteneva in proposito, giacché il diagramma che si accettava per 

 queste leghe e che è riportato nelle tabelle di Landolt, ammette una solu- 

 bilità del 4% circa di Cd nel Pb. 



Le mie conclusioni sono state convalidate anche dalla misura delle con- 

 ducibilità specifiche. Queste variano linearmente dalla conducibilità del 

 piombo a quella del cadmio, ed il diagramma relativo (fig. 2) esclude perciò 

 senz'altro l'esistenza di solubilità solida. 



G. C. 



